I O 
SULLE APPARENZE ELETTROCHIMICHE ECC. 135 
tutta l’altezza del liquido e terminano lateralmente con due ge- 
neratrici del cilindro ; sono sempre fra di loro separati da due 
porzioni che appariscono scoperte. 
Per lo studio che mi proponevo era necessario determinare 
l'estensione di questi intervalli. Le misure però dovevano esser 
fatte senza levare il cilindro dall’elettrolita per non andare in- 
contro a cause d’errori provenienti dalla dissipazione dei depositi, 
accennata dal Prof. Réiti, pel velo liquido che rimane aderente (1). 
A tal fine sulla circonferenza del cilindro era tracciata una 
divisione in 100 parti eguali per modo che le determinazioni 
potevano esser fatte direttamente sul cilindro attraverso le pareti 
della vaschetta, finchè circolava ancora la corrente. 
L’elettrolita, che mi parve più opportuno per uno studio si- 
stematico, fu il solfato di zinco, perchè la sua soluzione è tra- 
sparente e perchè dà per deposito lo zinco che riesce facile a 
| staccare dal cilindro. Era però necessario del solfato di zinco il 
più possibilmente puro e neutro ; perciò presi di quello del com- 
mercio, lo feci bollire a lungo con zinco metallico e lo assog- 
gettai tre volte alla cristallizzazione. 
Gli elettrodi erano costituiti da due lastre di zinco bene 
amalgamate, che coprivano intieramente due facce opposte della 
vaschetta e che erano verniciate sulla faccia posteriore. 
Il cilindro che adoperai da principio era di ottone ; ma poi, 
temendo che nelle parti dove si deposita il gruppo SO, si im- 
poverisse di zinco e quindi cambiasse natura, gliene sostituii uno 
di rame. 
3. Se si osserva il cilindro attraverso le pareti della vaschetta 
dalla parte su cui si deve depositare lo zinco, quando si chiude 
il circuito si vede comparire il metallo sotto forma di un velo 
che col tempo va ingrossandosi ed acquista un contorno sempre 
più marcato ; ma non muta di estensione finchè rimane costante 
la intensità della corrente. 
Se si fa variare l’intensità della corrente, ad ogni accresci- 
mento di questa si vede che corrisponde un aumento nell’esten- 
sione del deposito. Questo aumento però, molto grande finchè lo 
zinco è poco esteso, va diventando sempre minore : e, quando 
lo zinco ha raggiunto un'estensione di circa 90°, occorrono degli 
(1) N. Cimento, ser. 3*, vol. X, p. 97,69. 
